将铸态Ti-6Al-4V钛合金经过β相区热处理水淬之后获得马氏体组织,经过两步多向等温锻造之后获得了平均晶粒尺寸为1.5μm的均匀等轴细晶组织,其室温拉伸屈服强度为906 MPa,抗拉强度为954 MPa,伸长率为16.7％,相比铸态Ti-6Al-4V钛合金,其室温力学性能得到了极大提升.研究表明,获得马氏体组织对钛合金晶粒细化有着巨大促进作用.第一步等温锻造之后的钛合金坯料组织并不均匀,存在变形区和"变形死区",在变形区域内,心部位置应变量最大,组织细化最为明显,从心部到两端应变量逐渐减小,片层组织变形量相应减小;经过90°换向后的第二步等温锻造之后,钛合金坯料组织内的片层组织基本全部细化,形成了均匀的等轴晶组织,从心部到两端,随着应变量的减小,晶粒取向变化相应减小.
多向等温锻造 Ti-6Al-4V钛合金 马氏体 晶粒细化 力学性能